L'AIMANTATION DE LA PYRRHOTINE. 641 
une certaine répartition de la matière entre les trois 
composantes. Cette répartition ne changea pas, lorsque 
la température étant de nouveau portée à 290°, on fit 
agir pendant deux secondes un champ de 4800 gauss. 
Par contre une action du même champ, à la même 
température, pendant 4 minutes produisit une altération 
profonde du groupement, qui ne put être augmentée 
sensiblement par une action de plus longue durée. 
Influence de la direction du champ. — Si, partant 
de l’état de répartition uniforme des trois composantes 
on chauffe le cristal à 350° et qu’on le laisse refroidir 
sous l'influence d’un champ de 500 gauss, agissant dans 
la direction d’un maximum d’aimantation, ce maximum 
prend une valeur prédominante et les deux autres 
prennent des valeurs moindres, égales. Si l’on fait agir 
de mème des champs de plus en plus intenses jusqu’à 
5000 gauss la prédominance de la composante coïnci- 
dant avec le champ devient de plus en plus grande. Les 
amplitudes des composantes latérales sont inférieures à 
50 p. cent de la composante favorisée. Avec l'appareil 
employé les champs ne pouvaient dépasser 5000 gauss 
et il n’est pas possible de dire si l’action dirigeante du 
champ tend vers une limite. Entre 500 et 5000 gauss 
elle croît d’une manière continue. En répétant plusieurs 
fois cet échauffement combiné à l’action du champ on 
n’altère pas le résultat. 
La prochaine question qui se posait était celle de 
l’équivalence des trois directions à 120 l’une de l’autre 
vis-à-vis de celle du champ. 
Nous avons répété l'expérience ci-dessus en faisant 
agir le champ successivement suivant les maxima orien- 
tés dans les agimuts : 
100° 4 60° 40° 100° 
